— 6i — 



A. i»", 2 de Wërlhîle lëduile en poudre fine mais non broye'e, fiit 

 méle'e avec quatre à cinq fols son poids de carbonate potassique et 

 chaufliée jusqu' au rouge à la lampe à l'esprit de vin. Le feu ayant 

 e'ic' diminue', je posai sur la masse saline un morceau d'hydrate po- 

 tassique, selon le proce'dc' de Mr. Berzelius. Lorsque tout TLydrate 

 eut e'te' absorbe', je chauffai de nouveau jusqu' au rouge, pendant 

 une demi-heure. La masse saline traile'e ensuite par l'acide hydro- 

 chloriqne fut eomple'tement dissoute. 



B. La dissolution ainsi obtenue, fut e'vapore'e jusqu' à siccitd, humectée 

 par l'acide hydrochlorique et Iraite'e ensuite parTcau qui laissa un 

 re'sidu de silice. La silice après avoir e'te' bien lave'e et calcine'e 

 pesait o, 487, ce qui e'quivaut à 4o,.')8 pour cent. Essaye'e au chalu- 

 meau, elle donna avec la soude un verre transparent et incolore. 



C. La dissolution acide qui avait e'te' se'pare'e de la silice fut pre'cipite'e- 

 par l'ammoniaque et filtre'e. Le pre'cipite', après avoir e'te' bien lave', 

 fut traite' à chaud par une dissolution de polasse caustique, qui ne- 

 laissa qu' un très petit re'sidu brunâtre. La dissolution alcaline- 

 ayant été sature'e par l'acide hydrochlorique, et décomposée par le 

 carbonate d'ammoniaque, fournit un. précipité d'alumine qui, lavé 

 et calciné, pesait o, 642, ce qui équivaut à 53, 5 pr. cent. 



D. Le résidu brunâtre obtenu en C. par l'action de la potasse caustique-, 

 fut dissous dans un excès d'acide hydrochlorique. J'ajoutai ensuite 

 de l'ammoniaque qui précipita de l'oxide de fer, mais la quantité 

 ne fui pas indiquée par ma balance qui trébuche encore sensible- 

 ment à i milligrame. La dissolution dont l'oxide de fer venait d'être 

 précipité, et qui contenait eneore une Uace de magnésie, fut mêlée 



I 



